Phụ gia bê tông
Chú thích

↑  Hội khoa học kỹ thuật cà̂u đường Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ xây dựng bè̂n vư̋ng công trình đường bộ, toàn tập báo cáo khoa học. Nhà xuá̂t bản Giao thông vận tải. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “Master Builders Solutions Concrete Admixtures Enable Premium Products, Increased Efficiency”. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
↑  Tuyẻ̂n tập kết quả khoa học và công nghệ: Xây dựng công trình thủy lợi tiêu. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
1 2 3 4 5 6 7  “Tổng quan về phụ gia và chất độn cho bê tông”. moc.gov.vn. 17/11/2021. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  Gerry Bye; Paul Livesey; Leslie Struble (2011). “Admixtures and Special Cements”. Portland Cement: Third edition. doi:10.1680/pc.36116.185 (không hoạt động 31 December 2022). ISBN 978-0727736116.Quản lý CS1: DOI không hoạt động tính đến tháng 12 2022 (liên kết)
1 2  U.S. Federal Highway Administration (14 tháng 6 năm 1999). “Admixtures”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2007.
↑  “Nghiên cứu thành công bê tông sử dụng tro bay thay thế 80% lượng xi măng”. hanoimoi.vn. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “Phụ gia bê tông giúp tăng chất lượng công trình, giảm chi phí xây dựng”. baodautu.vn. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  Cement Admixture Association. “Admixture Types”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2010.
↑  Hamakareem, Madeh Izat (14 tháng 11 năm 2013). “Effect of Air Entrainment on Concrete Strength”. The Constructor. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2020.
↑  Kosmatka, S.H.; Panarese, W.C. (1988). Thiết kế và Điều khiển Hỗn hợp Bê tông. Skokie, IL: Hiệp hội Xi măng Portland. tr. 17, 42, 70, 184. ISBN 978-0893120870.
↑  “Giảm lượng khí thải nhà kính từ bề mặt đường bê tông”. Tin tức MIT | Viện Công nghệ Massachusetts (bằng tiếng Anh). 28 Tháng Tám 2011. Bản gốc lưu trữ 31 Tháng Mười 2012. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2022.
↑  U.S. Federal Highway Administration (14 tháng 6 năm 1999). “Fly Ash”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2007. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2007.
↑  U.S. Federal Highway Administration. “Tro Luyện Cao Lò”. Bản gốc lưu trữ 22 tháng 1 năm 2007. Truy cập 24 tháng 1 năm 2007.
↑  U.S. Federal Highway Administration. “Silica Fume”. Bản gốc lưu trữ 22 tháng 1 năm 2007. Truy cập 24 tháng 1 năm 2007.
↑  Mullapudi, Taraka Ravi Shankar; Gao, Di; Ayoub, Ashraf (Tháng Chín 2013). “Đánh giá phi-destructive của bê tông chứa carbon nanofiber”. Magazine of Concrete Research. 65 (18): 1081–1091. doi:10.1680/macr.12.00187.
↑  Tuan, Christopher; Yehia, Sherif (1 tháng 7 năm 2004). “Đánh giá Bê tông dẫn điện chứa Sản phẩm Carbon cho Tẩy nhiệt”. Tạp chí Vật liệu ACI. 101 (4): 287–293.
↑  “Chemistry of chemical admixtures”. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “Types of chemical admixtures used for concrete”. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “Phụ gia và hoá chất dùng cho bê tông” (PDF). Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “An assessment of workability of ordinary concrete by using chemical admixtures” (PDF). Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2023.
↑  “7 Types of Concrete Admixtures”. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
↑  Ramachandran, V. S.; Lowery, M. S.; Wise, T.; Polomark, G. M. (1993). “Vai trò của phosphonate trong quá trình tạo kết cấu của xi măng Portland”. Vật liệu và Công trình. 26 (7): 425–432. doi:10.1007/BF02472943. ISSN 0025-5432. S2CID 97857221.
↑  Collier, Nicholas C.; Milestone, Neil B.; Travis, Karl P.; Gibb, Fergus.G.F. (2016). “Tác động của chất chậm trễ hữu cơ đến quá trình làm đặc và cố định bê tông trong quá trình xử lý chất thải phóng xạ cao trong lỗ khoan sâu”. Tiến trình Năng lượng Hạt nhân. 90: 19–26. doi:10.1016/j.pnucene.2016.02.021. ISSN 0149-1970.
↑  Flatt, R.; Schober, I. (2012). “Siêu phụ gia và độ nhớt của bê tông”. Hiểu về độ nhớt của bê tông. tr. 144–208. doi:10.1533/9780857095282.2.144. ISBN 9780857090287.
↑  Justines, H. (2010) "Nitrat Canxi là một Phụ gia Bê tông đa chức năng" Tạp chí Bê tông, Vol 44, No. 1, tr.34. ISSN 0010-5317
↑  Al-Amoudi, Omar S.Baghabra; Maslehuddin, Mohammed; Lashari, A.N; Almusallam, Abdullah A (2003). “Hiệu quả của các chất ức chế ăn mòn trong bê tông bị ô nhiễm”. Vật liệu và Công trình Bê tông. 25 (4–5): 439. doi:10.1016/S0958-9465(02)00084-7.
↑  Justnes, H. (2000): Các hỗn hợp gia tăng tốc độ cho xi măng Portland. Proceedings of Cement and Concrete Technology in the 2000s, ngày 6-10 tháng 9 năm 2000, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tập 1, tr. 433-442
↑  ACI 306R-88: Xi măng trong thời tiết lạnh. “Bản sao lưu trữ” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2011.
1 2  Korhonen, Charles J.; Cortez, Edel R.; Durning, Timothy A. (1997), “Chất phụ gia gia tăng tốc độ đông cứng trong xi măng”, Special Report 97-26, Cold Regions Research and Engineering Laboratory, ISBN 9781428913158
↑  “Tuyên bố Vị trí ASCC #31” (PDF). Concrete International. Viện Bê tông Mỹ. 32 (2): 55. Ngày 1 tháng 2 năm 2010. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
↑  Hiệp hội Phụ gia Xi măng: Tờ thông tin phụ gia - ATS 4: Phụ gia gia tăng tốc độ, “Bản sao lưu trữ” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 3 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2011.
↑  Nmai, Charles; Corbo, Jack (Ngày 1 tháng 11 năm 1989). “Thiocyanat natri và sự ăn mòn của thép trong bê tông và vữa”. Concrete International. 11 (11): 59–67.
↑  Volset, D. (2010). Sử dụng chất chống đông. http://www.mapei.com/public/NO/linedocument/the_use_of_anti-freeze_agents.pdf
↑  “Sử dụng xi măng canxi sunfôaluminat đông cứng nhanh cho công trình ngầm”. 26 tháng 11 năm 2013.
↑  “Concrete Admixtures Market Expected Worth USD 31.44 Billion by 2028 | Global Concrete Admixtures Industry Share, Business Revenue, Outlook and Forecast Report by Fortune Business Insights™”. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
↑  “BASF opens concrete admixtures plant in Nigeria”. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.
↑  “Concrete Admixtures Construction Chemical Market to surge at a robust pace in terms of revenue over 2023”. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2023.